( 453 ) 



chaux vive et seulement 28 parties de carbonate de potasse. D'o il faut 

 conclure que le verre a d'autant plus de qualit qu'il contient moins de 

 potasse et plus de chaux. 



Les proportions ci-dessus donnent un verre infusible la temprature 

 de nos fourneaux. L'addition de quelques centimes d'acide borique a suffi 

 pour en dterminer la fusion, et le produit qui en est rsult a toute la 

 limpidit, tout l'clat et toute la duret dsirables. 



Cette premire tude nous a tout naturellement conduits mettre 

 profit la facult dissolvante de l'acide borique pour introduire dans le verre 

 des bases jusqu'alors inusites; de l le borosilicate de potasse et de zinc, et 

 celui de potasse et de baryte. Le borosilicate de potasse et de zinc nous parat 

 rsumer toutes les qualits d'un verre pur et durable. Quant au borosilicate 

 de potasse et de baryte , il a t fabrique' au moyen d'un carbonate de baryte 

 naturel, souill de sulfate de baryte et de gangue ferrugineuse. Si donc 

 il est moins incolore que le verre au zinc, la coloration est certainement 

 accidentelle; en le reproduisant avec du carbonate pur, nul doute pour nous 

 que cette imperfection ne disparaisse compltement. 



La beaut du borosilicate de potasse et de zinc a d nous porter faire 

 l'tude comparative du borosilicate de soude et de zinc; lequel, quoique 

 infrieur au premier, l'emporte cependant d'une manire incontestable sur 

 tous les verres de soude qui lui ont t opposs. 



Eu rsum, les borosilicates sont principalement remarquables pour 

 leur transparence et leur duret. Ils doivent ces qualits prcieuses une 

 rduction notable dans le dosage de la potasse et de la soude qu'on retrouve 

 presque toujours en excs dans les verres ordinaires; et personne n'ignore 

 que les verres trop alcalins sont nbuleux , mous et hygromtriques. 



Ces observations nous autorisent penser que l'acide borique doit in- 

 vitablement, et dans un avenir prochain, contribuer au perfectionnement 

 des verres d'optique. Nous nous proposons, dans ce but , d'tudier la prpa- 

 ration des borosilicates grande densit, en y faisant intervenir, outre la 

 baryte, le plomb, e bismuth, etc. 



M. Dumas, aprs avoir donn communication de cette Note, met sous 

 les yeux de l'Acadmie divers objets fabriqus dans la cristallerie de 

 M. Mas, comme' chantillons des diffrents verres mentionns ci-dessus. 



Une Commission, compose de MM. Biot, Chevreul, Dumas et Regnault, 

 examinera ces produits considrs principalement sous le rapport de leur 

 application aux usages de l'optique. 



